( 6oi ) 



ensuite addilionnécle 8'^'^, ajoulés goutte à goutte, d'une dissolution conte- 

 nant o^', 5o de sous-nitrate de bismuth, loo'^'^ d'alcool absolu et quelques 

 gouttes d'acide chlorhvdrique. On obtient ainsi une répartition convenable 

 du sel de bismuth dans la matière primitive. 



)) Lorsque la majeure partie de l'alcool est évaporée, ce cpii a lieu après 

 une demi-heure d'exposition du mélange à l'air, on le chauffe dans un 

 creuset couvert, pendant vingt minutes, au rouge cerise clair. Cette tempé- 

 rature est obtenue facilement à l'aide du charbon de bois ou, mieux, dans 

 un fourneau à gaz Perrot. 



)) Après le refroidissement complet du creuset, on doit enlever la mince 

 couche de plâtre qui recouvre le culot obtenu; finalement, après pulvéri- 

 sation, on calcine une seconde fois, à la même- température, pendant un 

 quart d'heure. Si l'on n'a pas trop chauffé, le produit obtenu est formé de 

 petits grains à peine agglomérés, se séparant facilement sous une légère 

 pression; on doit éviter une nouvelle pulvérisation, qui diminuerait nota- 

 blement la ])liosphorescence. 



» 2. J'ai recherché l'action que quelques autres sels métalliques 

 exercent dans les mêmes conditions sur la leinte verte de phosphorescence 

 qui est celle qu'on obtient avec la chaux de coquille employée seule. J'ai 

 trouvé qu'elle n'était pas beaucoup modifiée par l'adjonction d'un mil- 

 lième des sulfures d'antimoine, de cadmium, de mercure, d'étain, de cuivre, 

 de platine, d'uranium, de zinc et de molybdène, lesquels communiquent 

 au produit une couleur de phosphorescence qui varie du vert jaune au 

 vert bleuâtre, mais ne semblent pas, à cette dose, augmenter sensiblement 

 l'éclat de la lumière émise après l'insolation. 



» L'addition des sulfures de cobalt, de nickel, de fer et d'argent diminue 

 très sensiblement la phosphorescence; enfin le manganèse produit la nuance 

 orangée déjà signalée par M. Becquerel. 



» 3. La quantité de sel métallique ajouté exerce sur le phénomène de 

 la phosphorescence une influence considérable; pour le montrer, je rap- 

 porterai les faits observés avec l'acétate de plomb employé en solution al- 

 coolique légèrement acétique : 



Chaux à'Hypopus loo 



Soufre 3o 



Amidon lo 



Acélale de plomb o,o35 



)) Très belle phosphorescence vert jaunâtre. 



» Avec o,4oo d'acétate pour les quantités précédentes, la couleur verte 

 disparaît; la phosphorescence devient blanc jaunâtre et diminue beaucoup. 



